Judul: Sifat keasaman beberapa jenis kayu dan pengaruhnya terhadap waktu pengerasan perekat urea formaldehida
Abstrak: Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju, pemanfaatan produk kavu di berbagai bidang semakin luas. Di lain pihak ketersediaan kayu di alam semakin berkurang. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan penggunaan teknologi yang dapat memanfaatkan kayu seefisien mungkin dengan menghasilkan produk yang berdaya guna tinggi. Salah satu teknologi yang berkembang luas adalah pembuatan produk panil-panil kayu, dimana dalam pembuatan produk ini banyak melibatkan penggunaan perekat. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses perekatan. Ditinjau dari aspek kayu sebagai sirekat, diantara sifatnya yang dapat berperan penting terhadap keberhasilan proses perekatan adalah sifat keasaman kayu. Hal ini terutama untuk produk- produk kayu yang dalam pengolahan atau penggunaannya melibatkan perekat yang sensitif terhadap nilai pH, seperti halnya perekat Urea Formaldehida. Akan tetapi penelitian-penelitian yang menyangkut hal tersebut belum banyak dilakukan khususnya untuk jenis kayu di Indonesia Atas dasar itulah penelitian ini dilakukan dalam rangka lebih memahami fenomena proses perekatan kayu yang dikaitkan dengan waktu pengerasan perekat. Penelitian ini menggunakan jenis kayu kayu akasia (Acacia mangium dan Acacia auriculiformis), kayu gmelina (Gmelina arborea), kayu leda (Eucalyptus deglupta), Eucalyptus florentiana, dan kayu maesopsis (Alaesopsis eminii). Masing-masing jenis kayu ini dipisahkan antara bagian gubal dengan teras, kecuali untuk jenis Eucalyptus floremiana. Perekat yang digunakan adalah jenis perekat termosetting, yaitu resin urea formaldehida (UF) dalam bentuk cair. Dari keenam jenis kayu ini (dengan masing-masing kayu gubal dan teras dipisah) diukur besarnya pH dan kapasitas penyangganya, masing-masing tiga kali ulangan. Begitu juga pada pengukuran waktu pengerasan perekat UF (gelation time) dilakukan tiga kali ulangan dengan cara menghitung waktu resin sampai mengeras setelah dicampurkan dengan serbuk kayu dan dipanaskan pada suhu 90°C. Untuk melengkapi data penelitian maka diukur pula kadar ekstraktif masing-masing kayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keasaman kayu yang diteliti bervariasi baik menurut jenis kayu maupun berdasarkan kayu teras dan kayu gubal. Secara umum kayu yang diteliti bersifat asam dengan při berkisar dari 3.91 sampai 5.94 dan kapasitas penyangganya berkisar dari 0.057 mmeq sampai 0.379 muneq dengan bagian kayu terns memiliki keasaman yang lebih tinggi dibanding kayu gubal pada masing-masing jenis kayu. Begitu pula dengan kadar ekstraktif pada kayu teras lebih tinggi dibanding kayu gubal....
Keyword: 

Judul: Sifat Keasaman Beberapa Jenis Kayu Dan Pengaruhnya Terhadap Keteguhan Rekat Perekat Urea Formaldehida
Abstrak: Kayu merupakan salah satu sumberdaya alam yang bersifat terbaharukan. tetapi untuk mendapatkannya membutuhkan waktu yang cukup lama, oleh karena itu kayu harns dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimum pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk memperoleb basil yang maksimum dan efisien, kayu yang digunakan harns diolah terlebih dahulu dengan m~ sifat-sifat dasar kayu yang berpengaruh terhadap pengolahannya, sehingga diperoleh niIai tambah yang tinggi. Salah satu bentuk produk pengolahan kayu adalah pembuatan kayu lapis, dUn.m da1am pengolahannya mebbatkan penggunaan perekat. Banyak faktor yang mempeagaruhi proses perekatan. dimana nantinya akan berpengaruh terhadap ketegu.han rebt yang dihasiIkan. Salah satu sifut kayu yang berpotensi sebagai variabel keberhasilan proses perekatan adalah keasaman kayu. Hal ini terjadi pada pengolahan kayu yang melibatkan perebt yang sensitif terhldap ni1ai pH., seperti halnya urea formaldehida. Dampak dari keterkaitan tersebut dapat dilihat dari keteguhan rekat yang dihasilkan. Untuk mengetahui pengaruh keasaman kayo terhadap keteguhan rebt, maka studi ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui dan memahami fenomena proses perekltan kayu. Penelitian ini menggunakan beberapa jenis kayu yaitu Bintangur (CaJophyl/um sp.), Gerunggang (CratoxyJon arborescens BI), Meranti Putih (Shorea sp.), NyatohlSuntai (PaJaquium sp.), Terentang (Campnosperma sp.), Punak (Terrwnen"sta sp.). Perekat yang digunakan adalah perekat urea formaldehida. VariabeJ yang diukur meliputi nilai pH dan kapasitas penyangga kayu, kadar ekstraktif kayu., waktu pengerasan perekat, hem jenis kayu serta keteguhan rekat tanpa katalis dan dengan katalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keasaman kayu yang diteliti bervariasi. Secara umum kayu yang dite1iti bersifat asam denpn pH berkisar 4,68 sampai 6,03 dan kapasitas penyangga berkisar 0,08 sampai 0,51 mmeq, dan la"dapat hubungan yang erat bersifut negatif antara nilai pH dan kapasitas penyangga. Kadar zat ekstnIktif walaupun berperan pada perbedaan sifat keasaman kayu, tetapi tidak terdapat hubungan yang nyata dengan nilai pH kayu, akan tetapi terdapat hubungan yang bersifat nyata antara kapasitas ~ dengan kadar zat ekstraktif. Hal ini disebabkan karena kompleksnya bahan yang menyusun ZIt ekstraktif kayu. Hasil penelitian rnenunjukkaa pula adanya hubungan yang nyata antara waktu pengerasan perekat dengan nilai pH dan kapasitas penyangga kayu. Kayu dengan rulai pH rendah maka kapasitas p<:nyanll!!'l tmgg; sehingga waktu _ perekat _ singkat dan sebaliknya. Semaltin aaam kayo yang direkat maka semakin eepIl proses pengerasan perekatnya. Berbeda halnya dengan kadar ekstraktif yang dikaitkan dengar. waktu pengerasan perekat urea formaldehida. hasil uji F (uji keberartian regresi) menunjukkan bahwa kadar ekstraktif tidak berpengaruh nyata terhadap walctu pengerasan perekat pada tarafkepercayaan 95 %. Pengaruh katalis (hardener) yang diberikan pada perekat menghasilkan keteguhan rekat yang lebih tingsi dibandingkan dengan keteguhan rekat tanpa katalis. Rendahnya keteguhan rekal tanpa katalis diduga disebabkan oleh zat-zat yang bersifat asam dan basa dati kayu. Analisis korelasi antara nilai pH dengan keteguhan rekat tanpa katalis (hardener) menunjukkan hubungan yang bersifat negatif pada saat pH kayu kurang dari 5,6. Pada nilai pH lebih dari 5,6 tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada keteguhan rekat. Hal ini berani saat pH kayu kurang dati 5,6, asam yang ada dalam kayu dapat bertindak sebagai katalis (hardener) dalam proses perekatan. Pada saat katalis (hardener) diberikan dalam sistem perekatan, asam yang terdapat didalam kayu tidak lagi berpengaruh dalam proses perekatan. Hal ini disebabkan oleh besamya konsentrasi
Keyword: 

Judul: Hog Cholera
Abstrak: Hog Cholera adalah penyakit pada babi yang sangat infeksius, ditandai dengan penyebarannya yang cepat. Penyebabnya adalah virus dari famili Togaviridae, genus Pestivirus berintikan asm ribonukleat, beruntai tunggal, mempunyai selubung yang mengandung lipida dan "duri-duri" yang mengandung glikoprotein. Penularan dari babi dapat secara vertikal maupun secara horisontal. Secara geographis, penyakit ini9 sudah ada dihampir seluruh dunia, hanya beberapa negara yang relatof bebas HC.
Keyword: